92 J. H. L. VOGT. M.-N. Kl. 
Als Beispiele solcher durch FeS gefárbter Hochofenschlacken nehmen 
wir die folgenden. 
Von FeS grau oder grauschwarz gefärbte Hochofenschlacken. 
| Nr. 63 Nr. 64 Nr. 65 
SiO» | 43.80 36.48 39.45 
AbO3 | 14.61 | 7.81 10.70 
CaO | 31.04 37.26 37:24. 
MgO | 3-76 1:27 | 2.34 
MnO | 3.57 2.74 I.95 
KoO | 1.79 
FeO 1.02 2.00 4.99 
Fes 1.37 2.40 1.28 
Sum 99 17 99.96 | 99.74 
Nr. 63 von White Forgepigg pr. Dowlais in Wales, 1879 (Fig. 30 und 31; siehe auch 
Studien über Schlacken, Nr. 148); die S-Menge zufolge vier übereinstimmender Analysen 
(drei früherer in Stockholm, einer neuen in Trondhjem). — Nr. 64 von Königin Maria Hütte, 
Sachsen; mit Melilith (opt. positiv) und ganz wenig Biotit (!), siehe Fig. 32. — Nr. 65 von 
Oberhausen, Deutschland; mit Melilith (siehe Silikat-Schmelzlös., bezw. Nr. 97 und 94). 
Nr. 63 — mit einem Aussehen sogar bis zum Verwechseln wie natür- 
licher Obsidian — besteht aus Glas! mit einer unzähligen Menge winziger 
Ausscheidungen von einer dunklen Substanz, die schon zufolge der obigen 
Erórterung als FeS gedeutet werden mag. Zu weiterer Identifizierung des 
Minerals dient: Es löst sich leicht, unter Entwickelung von HS, in ver- 
dünnter Salzsäure. Es ist, in einem üblichen Dünnschliff, selbst an den 
dünnsten Stellen desselben und bei Diameter des Minerals von nur o.002— 
0.005 mm., völlig undurchsichtig. U. d. M.M. reflektiert es das Licht mit 
einem Glanz identisch mit demjenigen von FeS. — Es handelt sich somit ent- 
1 Bei langsamer Abkühlung würden aus Nr.63 mehrere Mineralien krystallisieren, näm- 
lich ein Melilithmineral und Anorthit, vielleicht noch mehrere Mineralien. Die Zu- 
sammensetzung der Silikatschmelze entfernt sich aber ziemlich weit von demjenigen 
» Mineral, das zuerst krystallisieren wurde; d. h. die Krystallisation des ers'en Silikat- 
minerals würde, wenn die Unterkühlung aufer oder beinahe aufer Betracht gesetzt 
würde, zuerst bei einer erheblichen Schmelzpunkt-Erniedrigung (unterhalb des Schmelz- 
punktes des ersten Minerals), somit bei einer ziemlich niedrigen Temperatur beginnen. 
— Schmelzen der Zusammensetzung wie Nr. 63 sind bei Temp. von 1200— 1250? 
ziemlich záhflüssig. Und bei der Temp. des theoretischen Krystallisationsintervalls ist 
die Viskosität so stark gestiegen, daß eine besonders langsame Abkühlung nötig ist, 
um eine Krystallisation zu bewirken. Bei einer relativ schnellen Abkühlung, wie z. B. 
15—20 Minuten für je 100? (1300— 1200°, 1200— 1100? usw.) resultiert folglich ein 
Glas. Ich verweise auf den Abschnitt: „Weshalb ist das Glas eine feste Lósung'' in 
Silikat-Schmelzlós. II, S. 165 — 169. 
